T4 LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE 
D'après ces expériences préliminaires et incomplètes, puis- 
qu'elles n’ont porté que sur un des trois lots mis en expérience, 
on voit qu'on peut néanmoins conclure : 
19 Le pouvoir hygroscopique n’est pas le même pour toutes 
les catégories de soies artificielles. 
29 Les soies artilicielles n'ont pas le même pouvoir hygrosco- 
pique que la soie ordinaire. Tandis que la soie de Chardonnet 
et la soie Viscose absorbent plus d'humidité qu'une soie grège 
placée dans les mêmes conditions, la soie à l’acétate au contraire 
en absorbe moitié moins. 
30 Lorsque la soie naturelle contient environ 10 °/ d’humi- 
dité : 
La Viscose en renferme près de . . . .. . 41 % 
La soie de Chardonnet-environ . . . . . . . 12 % 
Et la. soie Al'acétaten.-& MEL DANS RON A REPRRRE 
Les résultats obtenus en avril ont été complétés en août 1923 
par la prise des poids absolus de tous les lots expérimentés, 
ce qui à permis de calculer les pourcentages d'humidité non 
plus sur un seul échantillon, mais sur l’ensemble des trois lots, 
et de donner aux résultats une valeur moyenne plus certaine. 
Cette certitude est d'autant plus grande que les résultats fournis 
isolément par chacun des trois lots d’une même catégorie de soie 
sont eux-mêmes concordants à un dixième près, comme le 
montre le tableau FIT établi pour une des soies : la Viscose : 
Tagreau III 
Pouvoir hygroscopique de la Viscose. Pourcentage d'humidité 
de chacun des trois lots. 
DEGRÉS PREMIER LOT DEUXIÈME LOT TROISIÈME LOT TOTAL 
DRRROES || nr | Se cn Mes. «1 
MÉTRIQUES! Poids |Humidité| Poids |Humidité| Poids |Humiditél Poids |Humidité 
Poids absolu % » v6 
0 95,2 0,0 81,6 i 270,5 0,0 
105,5 9,6 90.3 9,6 299,3 9.6 
105,8 | 9,8 | 90,5 9,7 300,0 | 9,8 
106.3 190,3 00,9 2 301,4 10,2 
106,8 40,7 91,4 303,1 10,7 
107,1 11.0 91,8 304,0 | 11,0 
108,2 11,9 02,7 307,0 |" 44,8 
